126 



fUisses an der Wand des Hafens entvvickeln. In dem Grade, als 

 das Glas diinnflussiger vvurde, stiegen sie langsam auf, ent- 

 wickelten sich aber immer von neuem. Durch die nun nach- 

 folgende Operation des Riihrens, durch die das Glas moglichst 

 homogen und schlierenfrei gemacht werden soil, werden die 

 Gasblasen von der Wand des Hafens in die Masse hinein- 

 gerissen und in viele feine Blaschen zertheilt, die wohl zum 

 grofien Theile wieder an die Oberflache steigen. 



Nach dem Erkalten wird der Hafen zerschlagen und die 

 besten Stiicke Glases herausgesucht. Betrachtet man ein mit 

 der Hafenwand noch zusammenhangendes Stuck Glas, so sieht 

 man sehr oft, besonders bei Flintglasern, wie von der Hafen- 

 wand feine, fadenformige Schlieren in das Glas hineinziehen, 

 geradeso, als ob ein Theil der Hafensubstanz im Glasflusse in 

 Losung ubergegangen und durch das Riihren in die Masse 

 hineingezogen worden ware, wo sie sich durch einen ihrer 

 chemischen Zusammensetzung entsprechenden hoheren oder 

 niederen Brechungsexponenten von dem iibrigen Glase als 

 Schliere abhebt. 



Ich machte in einem kleinen Flietscher'schen Gasofen 

 einige Versuche. In einem Thontiegel wurde Glas nieder- 

 geschmolzen und ohne Riihren erstarren gelassen, in einem 

 anderen das Glas mit einem starken Platindrahte geruhrt. 



Zerschliigt man den Tiegel mit dem nicht geriihrten Glase, 

 so findet man in der der Tiegelwand anliegenden Zone zahl- 

 reiche Blaschen und Schlieren, ganz im Centrum des Tiegels 

 dagegen eine vollig schlieren- und blasenfreie Masse. Das 

 geriihrte Glas zeigt das entgegengesetzte Verhalten, es ist 

 allenthalben von feinen Blaschen und Schlieren durchsetzt. 



Es ist also wohl kaum zu bezweifeln, dass das Glas im 

 gliihenden Zustande den Thon auflost und dass diese Glas- 

 partien, sowie die Gasblasen, die den chemischen Process 

 begleiten, durch den Ruhrer in die Masse hineingezogen werden. 

 Glaser verschiedener Zusammensetzung haben ein verschie- 

 denes Auflosungsvermogen. Besonders stark greift das Flint- 

 glas den Tiegelthon an. Aber auch auf die Tiegelsubstanz 

 kommt es an. So werden, wie ich mich durch den Versuch 

 iiberzeugen konnte, Porzellantiegel vicl weniger (auch \on den 



